ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
33 
Въ растворѣ содержалось, такимъ образомъ, на 1 гр. CuS0 4 . 5Н а О 20,4 гр. NaC10 3 (считая, 
что въ 20 к. с. раствора содержится 14,28 гр. Na010 3 ). 
На другой день выдѣлились кристаллы NaC10 3 въ количествѣ 0,3705 гр. Они имѣли 
рѣзко выраженный тетраэдрическій габитусъ и представляли большею частью простую 
Форму {111}. Рѣже встречались комбинаціи послѣдней Формы съ {100} и еще рѣже — 
съ{110}. 
Къ раствору прибавлено еще 10 к. с. NaC10 3 . 
Такимъ образомъ, за вычетомъ выделившихся кристалловъ, въ растворѣ на 1 гр, 
CuS0 4 .5H 2 0 осталось 30,1 гр. NaC10 3 или 1 часть безводной соли CuS0 4 на 47,0 NaC10 3 , 
что отвѣчаетъ частичному отношенію 1 : 70,33. 
На другой день выдѣлилось 1,0415 гр. NaC10 3 въ видѣ мелкихъ кристалликовъ куби- 
ческаго габитуса. Большею частью они представляютъ комбинаціи {100}, {111} и {ПО}. 
Послѣднія двѣ Формы присутствуютъ не въ полномъ числѣ. Изрѣдка попадаются среднія 
кубо-тетраэдрическія Формы. 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 4 .5H 2 0 осталось 28,62 гр. NaC10 3 . 
Черезъ два дня выдѣлилось 1,6955 гр. NaC10 3 . Большинство кристалловъ имѣло 
кубическій габитусъ, нерѣдко въ видѣ простыхъ кубовъ. Комбинаціоніюю Формою чаще 
всего является {Ш}, рѣже {ПО}. Очень рѣдко попадаются кристаллы кубо-тетраэдриче- 
скаго вида и даже приближающіеся къ тетраэдрическому. 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 4 .5H 2 0 осталось 26,2 гр. NaC10 3 , или 1 гр. CuS0 4 
на 40,9 гр. NaC10 3 , что отвѣчаетъ частичному отношенію 1 : 61,24. 
На слѣдующій день выпало всего 0,0915 гр. NaC10 3 . Кристаллы принадлежали тремъ 
типамъ: а) кубическому, Ь) кубо-тетраэдрическому и с) тетраэдрическому. Хотя преобла- 
даем первый типъ кристалловъ, однако, около четвертой части всего числа кристалловъ 
принадлежитъ кубо-тетраэдрическому и около одной шестой части — тетраэдрическому. 
На слѣдующій день выпало 0,875 5гр. NaC10 3 . Кристаллы имѣли тотъ же характеръ, 
что и въ предшествовавшемъ случаѣ. Кристаллы тетраэдрическаго габитуса составляли около 
одной восьмой, а кубо-тетраэдрическаго — около одной шестой всего числа кристалловъ. 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 3 .5H 2 0 осталось 24,82 гр. NaC10 3 или, отнеся къ без- 
водной CuS0 4 , — 1 : 38,8, что отвѣчаетъ частичному отношенію 1 : 58,1. 
Черезъ два дня собрано 0,532 гр. NaC10 3 . Кристаллы были также трехъ типовъ, но 
количественное отношеніе кристалловъ разныхъ типовъ иное, чѣмъ въ предшествовавшемъ 
случаѣ: увеличеніе произошло въ сторону тетраэдрическаго габитуса. 
Габитусъ кристалловъ . кубическій кубо-тетраэдрическій тетраэдрическій 
Число экземнляровъ ........ 16 11 14 
Слѣдуетъ отмѣтить отсутствіе граней {ПО} у большинства кристалловъ; только нѣко- 
торые тетраэдрическіе кристаллы имѣютъ одиночный грани названной Формы. Грани {100} 
присутствуютъ на всѣхъ кристаллахъ и развиты широко (см. табл. I, фиг. 4). 
5 
